DIQUE DE EMBALSE DEL « CADILLAL » 149 



cm^ á 553, es decir, en un 4% en volumen, tomando como 100 el 

 volumen reducido. Además se ha tenido el especial cuidado de prac- 

 ticar estos ensayos con arena bien seca, pues es conocida la in- 

 fluencia de la humedad, á tal punto que agregando á una arena 

 pesada en seco un 2 % de su volumen de agua, aquel peso de la 

 unidad de volumen de arena disminuirá en un 20 % de su valor 

 primitivo. 



Dé aquí la creencia muy generalizada de que para obtener una 

 mezcla llena ó impermeable, es decir, en que el material em- 

 pleado llenara todos los vacíos dejados por la arena, bastaba de- 

 terminar el volumen de éstos, se considera errónea hoy, puesto 

 que el volumen de estos vacíos varía mucho y á veces por causas 

 aparentemente sin mayor influencia. 



Féret ha demostrado que la resistencia á la compresión de una 

 mezcla cualquiera, á igualdad de otras condiciones, depende úni- 

 camente del grado de compacidad de la misma, la que á su vez re- 

 sulta, cualquiera que sea la naturaleza y grueso de la arena y la 

 proporción de cemento, arena y agua, no sólo de la naturaleza del 

 elemento hidráulico, cal ó cemento, sino también de la arena y can- 

 tidad de agua empleada. 



Estableció así que : 1"la cantidad de agua á emplear crece con el 

 peso del material hidráulico usado y á medida que disminuye el 

 grueso del grano de arena; 2° la compacidad de una mezcla dismi- 

 nuye con granos finos ; 3° el volumen de vacíos disminuye si los 

 granos son redondeados; y 4° para un mismo dosaje la compacidad 

 es máxima para una proporción dada de granos finos y gruesos, 

 pero sin medianos; y respecto á la resistencia, que para un mismo 

 peso de material hidráulico y arena, aumenta si la arena no es de 

 un grano regular y adquiere un máximo, cuando faltando los gra- 

 nos medianos, los gruesos se encuentran en proporción casi doble 

 de los finos, comprendiendo en éstos el material hidráulico. 



Para determinar la composición granulométrica de la arena á 

 emplear en la obra, sería necesario conocerla clase de material hi- 

 dráulico que se emplearía ; si éste fuera la cal de Teil, universal- 

 mente reconocida como una cal hidráulica de superior calidad, 

 bastaría recordar que según ensayos del mismo laboratorio de la fá- 

 brica se necesita por lo menos una compacidad de 0,650 con lo cual 

 sería fácil determinar la proporción de las categorías de granos á 

 emplear en la arena y la cantidad de agua á usar. Pero como se 

 verá más adelante, no es posible fijar desde ya de un modo definí- 



